SÉANCE DU J .UIN I906. I2TI 



encore plus voisine deXi'Si. Nous pouvons iidniellre que la Corniule : 



Si'Cl -I- 6M = Xi'Si + aNiCl- 



s'appli(jue à celte réaction, attendu ijue le poids de siliciure qu'elle indique couiuie 

 devant se loi'uier correspond à 'i'^^''. 



Nous prenons id'^'' de ce lingot, exempt de fer et, après pulvérisation, le traitons une 

 i/uatrièiite fois par le chlorure de silicium, à la température la plus élevée susceptible 

 d'être obtenue dans notre l'our. Nous trouvons une masse non fondue, mais dont le 

 poids n'est plus que de '{',b'', après la cinquième action, le produit est fondu en un bloc 

 unique pesant exactement j^»''', très cassant, à cassure très brillante et montrant des 

 arêtes vives, se pilant plus facilement que l'échantillon ci-dessous analysé. Sa compo- 

 sition est déterminée par une analyse elfectiiée en l'attaquant par l'eau régale doublée 

 d'eau. Nous trouvons, pour cent : i''^ analyse : Ni : 8'(,58 ; Si : i J,oG ; total : 99,64 ; 

 ■i'^ analyse : Ni : 81,78; Si : ij,i'i; total : ;)9.9'2. La (-omposition du corps est 

 comprise entre Ni^Si et Ni-Si. 



Sij-ième action. — Nous prenons .ifjs' du lingot précédent, pulvérisé très finement, puis 

 tamisé, et le S(uimettons encore à l'attaque du chlorure de silicium, sans trop élever la 

 température au début : au bout de 2'' environ, nous constatons qu'il n'a pas fondu, mais 

 ([u'il a été fortement altéré ; son poids est descendu à 'lït^'. Nous recommençons à 

 chauffer au sein du chlorure de silicium, encore 1'' durant, et cela à la température 

 maxima du four : l'alliage est fondu, cassant, mais s'est maintenu à -iii^'. 

 ■ Septième action. — Nous pulvérisons encore et tamisons ces '^jS'' d'alliage. Après une 

 chaulfe très prolongée et très forte vers la fin, nous obtenons un lingot Ibndu, homogène, 

 à cassure' grenue, pesant toujours 1 j6''. Nous admettons que nous avons atteint la limite 

 de saturation correspondant à la teiiq)érature de nos expériences. Nous en prélevons 

 deux échantillons et nous les atta(iuons au bain-inarie, par de l'eau régale étendue à 

 5o p. 100; après insolubilisation de la silice, nous dosons le nickel par électrolyse à 

 l'état de sulfate amnoniacal. 



llèsnilnli. 'l'uovvb: Calculé roi k >'i-'Si 



I ^ Il 



Xickcl p. 100 iSo. !i 80, uS Su.rj 



Silicium — 19. J 5 'Q.iy 19148 



99,57 99.1" 100,00 



Coiiclitsioii. — Dans l'élude de l'aclion du chlorure de silitiiim sur le 

 nickel nous oljservons deux limites de siliciiiration : Première limilc (inl'é- 

 rieure) eorres'pondant à Ni'Si, corps inconnu jusqu'à ce jour, défini vrai- 

 semblablement, son influence à l'action de l'aimant montrant qu'il ne con- 

 tient pas de nickel libre. Detivième limite : fournissanl le corps Ni'Si déjà 

 étudié. Il n'est pas impossible que des températures plus élevées soient 

 capables de provoquer la formation de composés fortement siliciés, toutes 

 choses égales d'ailleurs. 



C. R.. 1906. 1»' Semestre. (T. CXLII, K» 23. | 167 



